( 84o ) 



» Le plomb pur, obtenu par la calcination de l'acétate dç plomb pur, 

 est le dissolvant que nous avons employé pour opérer ces séparations. 



» Supposons que l'on fonde avec six ou dix fois son poids de plomb des 

 lames minces de cet alliage complexe qu'on rencontre dans le commerce 

 sous le nom de platine. Le plomb dissoudra le cuivre, le palladium, une 

 portion du fer et une petite quantité de platine. Ces matières seront dis- 

 soutes, en même temps que le plomb en excès, par de l'acide nitrique pur. 

 Il restera un alliage de platine et de plomb que l'eau régale faible dissoudra 

 en entraînant du rhodium. Enfin on trouvera, comme résidu, un alliage 

 cristallisé contenant l'iridium, le ruthénium et le fer, insoluble dans le 

 plomb. 



» Si le platine est riche en rhodium, celui-ci, combiné à du plomb, ne 

 sera pas dissous par l'eau régale, même concentrée, mais sera séparé de 

 l'iridium mélangé de fer et de ruthénium par de l'acide sulfurique concentré 

 et bouillant. 



» Le platine sera séparé du rhodium et du plomb en solution avec lui 

 dans l'eau régale par le sel ammoniac; mais, pour que le rhodium soit en- 

 tièrement éliminé, il faut que le chloroplatinate d'ammoniaque, ou jaune 

 de platine, soit précipité en poudre tellement fine que celle-ci paraisse 

 amorphe et presque blanche. On lave avec de l'eau aiguisée d'acide chlor- 

 hydrique, qui entraîne une certaine quantité de platine. Cette dernière 

 prescription nous a été donnée par M. Stas. 



» Le platine est fondu au moyen de notre chalumeau dans un four de 

 chaux pure ou au moins exempte de fer. Quand la masse métallique est 

 bien liquide et qu'elle a subi l'action du feu d'affinage, on ferme brusque- 

 ment les deux robinets qui amènent le gaz d'éclairage et l'oxygène : on soli- 

 difie ainsi le lingot par sa surface. La chaux, qui est fortement échauffée, 

 maintient en fusion la partie inférieure du lingot et le retrait s'effectue de 

 ce côté, le plus souvent de manière à permettre aux cavités qui s'y forment 

 de communiquer avec l'extérieur. C'est en opérant ainsi que nous avons ob- 

 tenu les plus fortes densités, mesurées sur des masses de 200 à a5o grammes 

 de platine pur. Si nous avions eu à notre disposition de plus grandes quan- 

 tités de platine, nous aurions fondu de gros lingots et pris des échantillons 

 de métal dans le centre ou les parties bien saines de ces lingots. C'est sur 

 des échantillons de celte sorte que nous comptons étudier l'action de 

 l'écrouissage et du recuit qui présentent des caractères d'un grand intérêt. 



» 2° Iridium. — L'iridium dont nous nous sommes servis a été extrait de 

 matériaux appartenant à M. Malthey et préparés par nos méthodes; nous 



